Source: http://docplayer.fi/4249335-Betonilattiat-kortisto.html
Timestamp: 2018-03-21 03:00:47+00:00
Document Index: 11995517

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

BETONILATTIAT KORTISTO - PDF
Download "BETONILATTIAT KORTISTO"
1 BETONILATTIAT KORTISTO 1.1 Alapohjat AP 1 I
2 Julkaisijat: Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Betoniteollisuus ry, Betonilattiayhdistys ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Isbn: (pdf)
3 BETONILATTIAT KORTISTO Esipuhe Betonilattioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä tieto on pitkälti kokemusperäistä ja esitetty hajanaisesti erilaisissa alan julkaisuissa. Esimerkiksi betoninormeissa ei käsitellä suoranaisesti maanvaraisia lattioita, kelluvia lattioita tai pintabetonilattioita. Lattioiden suunnittelu- ja toteutusratkaisut ovat yhtenäisen käytännön puutteen vuoksi hyvin vaihtelevia. Eri tahojen laatimissa ohjeissa on myös ristiriitoja. Betonilattia on kuitenkin rakennusten käyttöä ajatellen yksi sen tärkeimmistä rakenteista, ja siksi sen suunnittelulla ja toteutuksella on ratkaiseva merkitys lopputuloksen onnistumisen kannalta. Lattiarakenteisiin liittyvien yksityiskohtaisten ohjeiden tarve on ollut tiedossa lattioita toteuttavien tahojen keskuudessa. Käytyjen keskustelujen tuloksena perustettiin asiantuntijaryhmä, joka ryhtyi työstämään nyt valmistunutta betonilattiakortistoa. Työryhmän teknisinä sihteereinä toimivat DI Mari Vartiainen Rudus Oy:stä ja DI Aki Kemppainen Finnmap Consulting Oy:stä. Työtä tukevassa asiantuntijatyöryhmässä olivat mukana DI Matti Turunen Finnmap Consulting Oy:stä, DI Tapio Aho, Magnus Malmberg Oy:stä, DI Kim Johansson ja TkL Pentti Lumme Rudus Oy:stä, DI Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy:stä, DI Martti Matsinen Piimat Oy:stä ja DI Vilho Pekkala Insinööritoimisto Vahanen Oy:stä. Maanvaraisen betonilattian alusrakenne -luvun ovat kirjoittaneet DI Heikki Kangas ja DI Sami Hult. Kortiston laatimistyötä ovat rahoittaneet Auramo-säätiö, Betonilattiayhdistys ry, Rudus Oy ja Betonikeskus ry/valmisbetoniteollisuus. Korttien toimitustyöstä on vastannut DI Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry. Julkaisu päätettiin työstää kortiston muotoon, jossa kukin tyyppiratkaisu on esitetty yhden noin nelisivuisen kortin muodossa. Tällöin kortiston käyttö ja muutosten teko helpottuu. Kortistoon on laadittu ohjekortit lattiarakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvistä kysymyksistä yleisimmin käytössä esiintyvistä betonilattiatyypeistä. Korteissa esiintyvät ratkaisut perustuvat suurelta osin käytännössä koeteltuihin tämän hetken tietämyksellä hyviksi todettuihin ratkaisuihin. Toimikunta toivoo että nämä kortit edesauttavat lattiarakenteiden suunnittelua ja toteutusta. Kortiston edelleen kehittäminen ja laajentaminen uusilla hyväksi todetuilla ratkaisulla nähdään tärkeänä. Maaliskuussa 2012 Pentti Lumme
4 Sisällysluettelo 1. Rakennekortit Alapohjat Maanvarainen lämmin lattia, AP Maanvarainen autohallinlattia, AP Raskaasti kuormitettu maanvarainen laatta, AP Paalulaatta, AP Välipohjat Kantava paikallavalettu välipohja, VP Pintabetonilattia, VP Kelluva pintabetonilattia, VP Pysäköintilaitoksen jälkijännitetty laatta, VP Maanvaraisen betonilattian alusrakenne Maanvaraisen lattian alusrakenteen suunnittelu Suunnitteluperusteet Täyttöjen ja lattiakuorman vaikutus suunnitteluun Kuivatus- ja kapillaarikatkokerros Maanvaraisen lattian alustäytön rakentamisen ohjeet Perusmaa Täyttö ja tiivistys Kantavuus- ja tiiveysmittaukset, alusrakenteen kantavuustermit Raudoitteet Yleistä Raudoitusdetaljit Betonin jälkihoito ja olosuhdehallinta Betonoinnin aikana vaikuttavat olosuhdetekijät Valualustan ja ilman lämpötila Ilman kosteuspitoisuus ja tuuli Alustan kosteuspitoisuus, puhtaus ja lujuus Olosuhteiden vaikutus kovettuvaan betonilattiaan Betonin lujuuden kehittyminen Betonilattian kuivuminen ja kutistuminen Jälkihoito Varhaisjälkihoito Varsinainen jälkihoito...66 Kirjallisuutta...68
5 1. Rakennekortit 1. Rakennekortit Alapohjat Maanvarainen lämmin lattia, AP Maanvarainen autohallinlattia, AP Raskaasti kuormitettu maanvarainen laatta, AP Paalulaatta, AP Välipohjat Kantava paikallavalettu välipohja, VP Pintabetonilattia, VP Kelluva pintabetonilattia, VP Pysäköintilaitoksen jälkijännitetty laatta, VP
7 BETONILATTIAT KORTISTO 1.1 Alapohjat Maanvarainen lämmin lattia, AP 1 Käyttökohteet Asuin-, liike- ja toimistorakennusten lattiat Kevyesti kuormitettu. Hyötykuorma 1,5 kn/m2, pistekuorma 1,5 kn Pistekuorma ei vaikuta samanaikaisesti pintakuorman kanssa. Yleiset määritykset Käyttöikä 50 v Betonipinnan laatuluokka: C-4-30 Laatuluokka on määritelty By45/BLY7:n mukaan Rasitusluokka käyttökohteen mukaan, yleensä XC1 Perusmaa Ei saa sisältää humusta. Ei saa jäätyä rakennusvaiheessa. Mahdollisimman painumaton pohja maanvaraiselle lattialle. Perusmaan pinta on kallistettava salaojien suuntaan. Pohjarakennussuunnittelija määrittelee maapohjan kantavuuden ja lisätutkimusten tarpeen. Pohjakatselmuksen suorittaa pohjarakennussuunnittelija. Täyttömateriaali Täytön alle suodatinkangas, kun perusmaa on savea, silttiä tai moreenia (ks. RIL 132). Täyttömateriaalina käytetään routimatonta, seka- ja karkearakeista louhetta tai mursketta. Alustäyttöjen tulee täyttää RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1. tiiveys- ja kantavuusarvot. Pohjarakennesuunnittelija määrittelee, miten ja miltä osin maarakennusurakoitsijan tulee osoittaa täytön tiiveys- ja kantavuus. Geosuunnittelija määrittelee kohteen alustaluvun. Kuva 1. Laatan raudoitteita Kuva 2. Betonimassan levitys ja tiivistys 1.1 Alapohjat AP 1 5
8 Salaojituskerros täytön yläpinnassa Sepelikerroksen paksuus on 250 mm, raekoko 6 32 mm. Pintaan 50 mm:n kerros sepeliä, jonka raekoko on 5 16 mm. Täytön yläpinnan tasaisuus tarkistetaan vaaitsemalla koko valukenttä n. 3 m:n ruuduissa ennen eristeen levitystä. Salaojituskerroksen yläpinnan taso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta ± 10 mm. Poikkeama-arvo on pienempi kuin julkaisussa By45 vaaditaan. Kallistukset Ei kallistuksia, olettaen että kellaritilassa ei ole kaivoa. Lämmöneriste Käytetään lattiaan soveltuvia lämmöneristeitä. Eristeen paksuus määräytyy voimassa olevien normien mukaan. Eristeillä tulee olla kuormien mukainen kantavuus (esim. EPS 60 Lattia). Eristeen toimittaja ilmoittaa eristeen kimmomodulin. Maan lämmönvastus voidaan huomioida laskelmissa. Alustaluvun määritys Alustaluvussa noin 50 %:n muutos vaikuttaa kuitubetonilaatan paksuuteen noin 5 %. Tästä syystä esimerkissä alustaluvun laskentaa on yksinkertaistettu. Alustäyttö (perusmaa, täyttömateriaali ja salaojakerros) RIL 132 mukaan laatuluokka 1. kantavuusarvot. Alustäytön teoreettiseksi korkeudeksi on valittu h 1 = 1 metri. Alustäytön minimikantavuusarvo laatuluokassa 1 on E 1 = 50 MN/m 2. Eristeeksi on valittu EPS 100 lattia, jonka suunnittelun kantavuusarvo on E 2 = 8 MN/m 2. Eristeen paksuudeksi on valittu h 2 = 100 mm. 1 1 k = k = = 30,8MN / m h 3 1 h + 2 1m 0,1m + E 1 E 2 50MN / m 2 8MN / m 2 h 1,2 on kerroksen paksuus E 1,2 on kerroksen kantavuusarvo k on alustaluku Taulukossa 1. on esitetty alustalukuja eri kantavuusarvon eristeille. Eristeen tyyppi Kantavuusarvo E 2 Alustaluku Ilman eristettä 50 MN/m 3 EPS 60 lattia 4 MN/m 2 22,2 MN/m 3 EPS 100 lattia 8 MN/m 2 30,8 MN/m 3 Taulukko 1. Eristeen kantavuusarvoja ja alustalukuja. Betoni Rasitusluokka XC1 on määritelty By51:n mukaan. Rasitusluokan perusteella betonin minimilujuus on C25/30. Suositeltava maksimiraekoko on 32 mm. 6 BETONILATTIAT KORTISTO
9 Kiviaineksen suuri raekoko pienentää halkeiluriskiä. Suositeltava notkeusluokka on S2, mikäli levitys ja tiivistys voidaan tehdä tehokkaasti. Notkeampi massa (S3) on kevyempi työstää, mutta betonin halkeilun riski on suurempi ja jälkihoidon merkitys korostuu. Notkeusluokkaa S4 ei suositella suuren halkeiluriskin vuoksi. Betonivalmistajilla on erityisesti lattioihin kehitettyjä suhteituksia ja erikoisbetoneita. Näiden osalta noudatetaan valmistajien antamia ohjeita. Betonin valinnassa tulee ottaa huomioon valuolosuhteet: Viileissä olosuhteissa massan sitoutumista voidaan nopeuttaa valitsemalla nopeasti sitoutuva ja kovettuva betonilaatu ja välttämällä voimakkaasti notkistettuja massoja. Notkistin hidastaa betonin sitoutumista ja kovettumista kylmissä olosuhteissa. Viileissä olosuhteissa lämmitetty massa alkaa sitoutua nopeammin. Lämpimissä olosuhteissa nopeasti kovettuva betoni voi tuottaa liikaa lämpöä. Siten normaalisti kovettuva betoni soveltuu paremmin lämpimiin olosuhteisiin. Betonin lujuuden suositeltava laadunvarmistusikä maanvaraisissa lattioissa on 91 vrk. Eri raudoitusvaihtoehdot Yleistä Laatta voidaan raudoittaa perinteisellä raudoituksella tai kuituraudoituksella. Betonipeitteen miniminimellisarvo määräytyy rasitusluokista (By50 taulukko 2.17). Yläpinnassa rasitusluokka on yleensä XC1 ja betonipeitteen nimellisarvo 20 mm. Yläpinnan suojapeitteen tulisi kuitenkin aina olla kiviaineksen maksimiraekokoa suurempi pinnan hierron helpottamiseksi. Alapinnan rasitusluokka on XC1 ja betonipeitteen nimellisarvo on 20 mm. Raudoituksen suositeltava minimihalkaisija on 8 mm. Alle 8 mm raudoituksen tuenta on ongelmallista. Kun lattian neliöpinta-alan on alle 50 m 2, käytetään raudoituksena T8 #200 raudoitusta Kun lattian neliöpinta-alan on yli 50 m 2, käytetään sahattuja kutistumasaumoja tai raudoitus mitoitetaan kutistumasaumattomana rakenteena. Raudoitus suositellaan sijoitettavaksi kolmannespaksuuden päähän laatan yläpinnasta, huomioiden betonipeitteen nimellisarvo. Raudoituksen sijoittaminen laatan yläpintaan vähentää laatan halkeilua. Kutistumissaumaton rakenne Kutistumisaumattomassa rakenteessa kuivumiskutistumasta johtuva halkeilu hallitaan riittävällä raudoituksella. Betonin lujuusluokan nosto ja betonilaatan paksuuden kasvatus lisäävät raudoituksen tarvetta, ks. taulukko. Kutistumasaumat tulevat ainoastaan epäjatkuvuuskohtiin. Rakenteelliset liikuntasaumat esitetään rakennesuunnitelmissa. Työsaumoissa raudoitus viedään läpi. Verkkoraudoitteita käytettäessä on huomioitava verkkojen limityksien tarvitsema tila. Taulukossa 2. teräsmäärät on laskettu By45/BLY7 kaavan 39 mukaisesti. Betonin lujuus Laatan paksuus (mm) Minimiraudoitus C25/30 80 T10 #150 C25/ T10 #120 C25/ T10 #100 Taulukko 2. Maanvaraisen laatan minimiraudoitteet. Kuituraudoitus Kuitulattia suunnitellaan aina tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan sekä kuitu- ja betonitoimittajien yhteistyönä. 1.1 Alapohjat AP 1 7
10 Raudoituksena käytetään teräskuituja. Pinnassa olevien yksittäisten teräskuitujen ei ole havaittu aiheuttavan ongelmia. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää pintaan hierrettäviä sirotteita, jos yksittäisiä teräskuituja ei pinnassa hyväksytä. Tarvittava kuitumäärä mitoitetaan alustan kantavuuden, kuormitusten, valittavan laatan paksuuden ja kuitutyypin perusteella. Maanvaraisen kuitulattian suunnitteluun on laadittu suunnitteluohje (By56 Teräskuitubetonirakenteet 2011), jossa on esitetty lattian oleelliset detaljiratkaisut ja kuitumitoitusohje alustavaan mitoitukseen. Erityisesti on huomattava, että rakenteesta on syytä selvittää alustan kantavuus (alustaluku/kimmokerroin) sekä täyttökerroksen yläpinnan että mahdollisen lämpöeristeen osalta. Kuitumäärä valitaan 5 kg:n annostusvälein Kevyesti kuormitetuissa rakenteissa, joissa alustan kantavuus on varmistettu, riittävä kuitumäärä on yleensä 30 kg/betonikuutiossa. Pieniä kuitumääriä käytettäessä (~30 kg/betonikuutiossa) laattaan sahataan kutistumasaumat. Kuitubetonista voidaan tehdä myös saumattomia lattioita liikuntasauma-alueiden sisällä. Tällöin käytetään vähintään 40 kg:n kuitumäärää ja laakerikerrosta betonilaatan ja alustan välissä. Kutistumasaumojen sahaus Kutistumasaumat sahataan yleensä seuraavana päivänä valusta. Laatan riittävä lujuus on kuitenkin varmistettava ennen sahausta. Liian aikainen sahaus rikkoo sahauspintoja, ja liian myöhäinen sahaus lisää riskiä varhaisvaiheen halkeilulle. Sauman syvyydeksi suositellaan vähintään 30 % laatan paksuudesta. Sahauksessa on varottava sahaamasta raudoitteita poikki. Kutistumissaumat sahataan yleensä sivumitaltaan 4 6 m 2 ruutuun. Sahattavan ruudukon sivusuhde (a<1,5*b) ei toimi yleisesti kellaritiloissa, mikä johtuu kellaritilojen pienuudesta sekä pitkistä käytävistä. Kutistumasaumat tehdään kellaritiloissa oviaukkojen kohdille sekä käytäville noin 10 metrin välein. Kuva 3. Kutistumissauman sahaus Työmaatekniikka Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan vastuut, käydään läpi suunnitelmat, olosuhteet, työnjako, dokumentointi sekä laatuvaatimukset ja niiden todentaminen. Massan siirtotapa tulee päättää hyvissä ajoin enne ennen betonin tilausta. Se voi olla pumppu dumpperi hihna nostoastia. 8 BETONILATTIAT KORTISTO
11 Käyttämällä dumpperia tai hihnaa voi betoni olla jäykempää ja karkeampaa. Pumppu vaatii hienomman massan, joka on myös alttiimpaa halkeilulle. Massa tulee tilata mielellään jo viikko ennen valua, jotta voidaan varmistaa sen saatavuus halutussa aikataulussa. Suositeltavin valualuejako on liikuntasaumajako. Betoni tulee aina tiivistää kauttaaltaan. Olosuhteissa, joissa betonin pinnalta haihtuvan veden määrä on suuri, on käytettävä varhaisjälkihoitoa välittömästi massan levityksen ja tasauksen jälkeen. Varhaisjälkihoitoaineella estetään betonin halkeilua betonin sitoutumisen ja varhaisvaiheen kovettumisen aikana. Vaikeat valuolosuhteet ovat seuraavat: ilman suhteellinen kosteus < 50 %, tuuli, suora auringonpaiste, valutilan lämmittäminen kuumailmapuhaltimilla viileä alusta ja lämmin valutila; yleinen tilanne valettaessa suoraan maata vasten. Valutilan lämpötilan tulee olla lattian tasolla vähintään +10 C, mikäli lattia on tarkoitus hiertää. Myös betonilaatu voi vaikuttaa varhaisvaiheen halkeiluun. Matala vesisementtisuhde, hitaasti sitoutuva sementti ja lämmitetty massa lisäävät halkeilun riskiä. Mahdollisista ylimääräisistä työsaumoista sovitaan suunnittelijan kanssa. Hierto voidaan aloittaa, kun betonin pinta kestää kävelyä eikä pintaan nouse vettä hierrettäessä. Hierron aloitusaika vaihtelee käytetyn betonisuhteituksen sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. Jälkihoito Jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian pinnan hierron päätyttyä. Jälkihoitomenetelmä valitaan olosuhteiden ja betonin mukaan: Jälkihoitoaineen ruiskutus soveltuu hyvin lattioille, koska jälkihoitoaine voidaan levittää heti hierron jälkeen. Jotkut jälkihoitoaineet tulee poistaa jälkihoidon päätyttyä voimakkaalla harjauksella, hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Muovikalvo pysyy hyvin paikoillaan ja on helppo poistaa jälkihoidon päätyttyä. Muovi voidaan levittää lattian pinnalle muutaman tunnin kuluttua hierrosta. Huom. Muovikalvon käyttöön liittyy työturvallisuusriskejä liukkauden takia. Kasteltava suodatinkangas on helppo kastella päältä päin. Kastelua ei kuitenkaan voi aloittaa heti hierron päätyttyä, jottei pinnan laatu heikkene. Lattia pysyy märkänä pitkään, jolloin lattian kuivuminen viivästyy. Erittäin vaativissa olosuhteissa sekä jälkihoitoaineen levittäminen että seuraavana päivänä muovilla peittäminen ja kastelu voivat olla tarpeen. Lämpötilan lattian pinnassa on oltava vähintään +10 C koko jälkihoitoajan. Talvella lattian yläpinta suojataan tarvittaessa lämmöneristeellä lujuudenkehityksen varmistamiseksi sekä pinnan ja laatan sisäosan lämpötilaeron pienentämiseksi. Jälkihoitoa tulee jatkaa, kunnes 80 % loppulujuudesta on saavutettu (ks. kohta 4. Betonin jälkihoito ja olosuhdehallinta). Kuva 4. Jälkihoitoaineen levitys 1.1 Alapohjat AP 1 9
12 BETONILATTIAT KORTISTO 1.1 Alapohjat Maanvarainen autohallinlattia, AP 2 Käyttökohteet Vähän liikennettä, kevyesti kuormitettu Asuintalojen ja pienten toimitilojen pysäköintitilat Sirotteiden käyttö ei ole välttämätöntä. Paljon liikennettä, kevyesti kuormitettu Kauppakeskukset ja suuret toimitilat Sirotteiden käyttö suositeltavaa. Hyötykuorma 2,5 kn/m2, pistekuorma 10 kn Ajoneuvojen kokonaispaino <2000 kg Yleiset määritykset Käyttöikä 50 v Betonipinnan laatuluokka: C-3 Laatuluokka on määritelty By45/BLY7:n mukaan. Rasitusluokat: ks. kohta Betoni. Kuva 5. Kuitubetonilattia Kuva 6. Teräshierretty pinta Perusmaa Ei saa sisältää humusta. Ei saa jäätyä rakennusvaiheessa. Mahdollisimman painumaton pohja maanvaraiselle lattialle. Perusmaanpinta on kallistettava salaojien suuntaan. Pohjarakennussuunnittelija määrittelee maapohjan kantavuuden ja lisätutkimusten tarpeen. Pohjakatselmuksen suorittaa pohjarakennussuunnittelija. Täyttömateriaali Täytön alle suodatinkangas, kun perusmaa on savea, silttiä tai moreenia (ks. RIL 132). Täyttömateriaalina käytetään routimatonta, seka- ja karkearakeista louhetta tai mursketta. 10 BETONILATTIAT KORTISTO
13 Alustäyttöjen tulee täyttää RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1. tiiveys- ja kantavuusarvot. Pohjarakennesuunnittelija määrittelee, miten ja miltä osin maarakennusurakoitsijan tulee osoittaa täytön tiiveys- ja kantavuus. Geosuunnittelija määrittelee kohteen alustaluvun. Salaojituskerros täytön yläpinnassa Sepelikerroksen paksuus >250 mm, raekoko 6 32 mm Pintaan 50 mm:n kerros sepeliä, jonka raekoko 5 16 mm. Täytön yläpinnan tasaisuus ja kallistukset tarkistetaan vaaitsemalla koko valukenttä n. 3 m:n ruuduissa ennen eristeen levitystä. Salaojituskerroksen yläpinnan taso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta ±10 mm. Poikkeama-arvo on pienempi kuin mitä By45:ssä vaaditaan johtuen saumattoman lattian tarkkuusvaatimuksista. Kallistukset Kallistukset kaivoihin vähintään 1:80 (oltava myös jiirissä) Kaivojen ympärille 1,5 m:n säteellä 1:50 Käytetään vain säädettäviä kaivoja. Lämmöneriste Käytetään lattiaan soveltuvia lämmöneristeitä. Eristeen paksuus määräytyy voimassa olevien normien mukaan. Eristeillä tulee olla kuormien mukainen kantavuus (esim. EPS 100 Lattia). Eristettä käytetään kylmässä autohallissa routaeristeenä. Routaeristettä ei tarvita jos perusmaa on routimatonta. Eristeen toimittaja ilmoittaa eristeen kimmomodulin. Maan lämmönvastus voidaan huomioida laskelmissa. Alustaluvun määritys Alustaluvussa noin 50 %:n muutos vaikuttaa kuitubetonilaatan paksuuteen noin 5 %. Tästä syystä esimerkissä alustaluvun laskentaa on yksinkertaistettu. Alustäyttö (perusmaa, täyttömateriaali ja salaojakerros) täyttää RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1 kantavuusarvot. Alustäytön teoreettiseksi korkeudeksi on valittu h 1 = 1 m. Alustäytön minimikantavuusarvo laatuluokassa 1. on E 1 =50 MN/m 2. Eristeeksi on valittu EPS 100 lattia, jonka suunnittelun kantavuusarvo on E 2 = 8 MN/m 2. Eristeen paksuudeksi on valittu h 2 = 100 mm. 1 1 k = k = = 30,8MN / m h 3 1 h + 2 1m 0,1m + E 1 E 2 50MN / m 2 8MN / m 2 h 1,2 on kerroksen paksuus. E 1,2 on kerroksen kantavuusarvo. k on alustaluku. Taulukossa 3 on esitetty alustalukuja eri kantavuusarvon eristeille. Eristeen tyyppi Kantavuusarvo E 2 Alustaluku Ilman eristettä 50 MN/m 3 EPS 60 lattia 4 MN/m 2 22,2 MN/m 3 EPS 100 lattia 8 MN/m 2 30,8 MN/m 3 Taulukko 3. Eristeiden kantavuusarvoja ja alustalukuja. 1.1 Alapohjat AP 2 11
14 Betoni Rasitusluokat ja betonin lujuus on määritelty By50 ja By51:n mukaan. Rasitusluokan mukainen suurin sallittu halkeamaleveys laatassa on 50 vuoden käyttöiällä 0,2 mm. Vähän liikennettä (kloridirasitus vähäinen) Puolilämmin autohalli Sisäänajoramppi ja -taso sisääntulosta 15 m, rasitusluokka yhdistelmä on XC3; XD1. Kylmä autohalli Sisäänajoramppi ja -taso sisääntulosta 15 m, rasitusluokka yhdistelmä on XC3,4; XD1; XF2 Pysäköintitason muiden osien rasitusluokka on XC3. Pysäköintitason muiden osien rasitusluokka on yhdistelmä on XC3,4; XF1. Alapuolisen betonipinnan rasitusluokka on XC1, maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokkien perusteella betonin minimilujuus on C30/37. Alapuolisen betonipinnan rasitusluokka on XC1, maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokkien perusteella betonin minimilujuus on C30/37. Paljon liikennettä (kloridirasitus suuri) Puolilämmin autohalli Sisäänajoramppi ja -taso sisääntulosta 30 m, rasitusluokka yhdistelmä on XC3; XD3. Pysäköintitason muiden osien rasitusluokka yhdistelmät on XC3; XD1. Alapuolisen betonipinnan rasitusluokka on XC1, maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokkien perusteella betonin minimilujuus on C35/45. Kylmä autohalli Sisäänajoramppi ja -taso sisääntulosta 30 m, rasitusluokka yhdistelmä on XC3,4; XD3; XF4- Pysäköintitason muiden osien rasitusluokka yhdistelmä on XC3,4; XD1; XF3. Alapuolisen betonipinnan rasitusluokka on XC1, maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokkien perusteella betonin minimilujuus on C35/45. Suositeltava betonin maksimiraekoko on 32 mm. Kiviaineksen suuri raekoko pienentää halkeiluriskiä ja parantaa kulutuskestävyyttä. Suositeltava notkeusluokka on S2, mikäli levitys ja tiivistys voidaan tehdä tehokkaasti. Notkeampi massa (S3) on kevyempi työstää, mutta betonin halkeilun riski on suurempi ja jälkihoidon merkitys korostuu. Notkeusluokkaa S4 ei suositella suuren halkeiluriskin vuoksi. Betonivalmistajilla on erityisesti lattioihin kehitettyjä suhteituksia ja erikoisbetoneita. Näiden osalta noudatetaan valmistajien antamia ohjeita. Betonin valinnassa tulee ottaa huomioon valuolosuhteet: Viileissä olosuhteissa massan sitoutumista voidaan nopeuttaa valitsemalla nopeasti sitoutuva ja kovettuva betoni ja välttämällä voimakkaasti notkistettuja massoja. Notkistin hidastaa betonin sitoutumista ja kovettumista kylmissä olosuhteissa. Viileissä olosuhteissa lämmitetty massa alkaa sitoutua nopeammin. Lämpimissä olosuhteissa nopeasti kovettuva betoni voi tuottaa liikaa lämpöä. Siten normaalisti kovettuva betonilaatu soveltuu paremmin lämpimiin olosuhteisiin. Betonin lujuuden suositeltava laadunvarmistusikä maanvaraisille lattioille on 91 vrk. 12 BETONILATTIAT KORTISTO
15 Kulutuskestävyyden parantaminen Kun sisäänajoramppi ja -taso ovat sisääntulosta m matkalla, on suositeltavaa käyttää kuivasirotteita kulutuskestävyyden parantamiseen. Jos kulutuskestävyys halutaan luokkaan 1 tai 2, tulee betonin pinnalla käyttää sirotteita tai pinnoitteita. Pinnoitteilla saadaan myös jonkin verran pienennettyä rasitusluokkavaatimuksia, mutta valinta tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Käytettäessä sirotteita kulutuskestävyyden parantamiseen tulee sirotteiden käytössä ottaa huomioon, että sirote sitoo alustamassasta vettä. Sirotteiden ja pinnoitteiden käytöstä ja ominaisuuksista lisää pinnoitekortissa. Kuva 7. Sirotteen levitystä Eri raudoitusvaihtoehdot Yleistä Laatta voidaan raudoittaa perinteisellä raudoituksella tai kuituraudoituksella. Laatan suositeltava minimipaksuus on 120 mm. Raudoituksen suositeltava minimihalkaisija on T8 mm. Alle T8 mm raudoituksen tuenta on ongelmallista. Raudoitus suositellaan sijoitettavaksi kolmannespaksuuden päähän laatan yläpinnasta huomioiden betonipeitteen nimellisarvo. Betonipeitteen minimiarvo määräytyy rasitusluokkien perusteella. Maata vasten valettaessa alapinnan betonipeitteen nimellisarvo on 50 mm, muuten 20 mm. Yläpinnan suojapeitteen tulisi olla kiviaineksen maksimiraekokoa suurempi pinnan hierron helpottamiseksi. Yläpinnan betonipeitteen minimiarvo 50 vuoden suunnittelukäyttöiällä eri rasitusluokissa on XC3 35 mm XC3/4;XF1 35 mm XC3;XD1 40 mm XC3/4;XD1;XF2 40 mm XC3;XD3 50 mm XC3/4;XD3;XF4 50 mm. Raudoituksen sijoittaminen lähelle laatan yläpintaan vähentää halkeilua. Kutistumissaumaton rakenne Kutistumissaumattomassa rakenteessa kuivumiskutistumasta johtuva halkeilu hallitaan riittävällä raudoituksella. Betonin lujuusluokan nosto ja betonilaatan paksuuden kasvatus lisäävät raudoituksen tarvetta, ks. taulukko. Kutistumasaumat tulevat ainoastaan epäjatkuvuuskohtiin. Rakenteelliset liikuntasaumat esitetään rakennesuunnitelmassa. Työsaumoissa raudoitus viedään läpi. Verkkoraudoitteita suunniteltaessa ja asennettaessa on huomioitava verkkojen limityksien tarvitsema tila. Suositeltavat teräsmäärät on laskettu taulukossa 4. Betonin lujuus Laatan paksuus (mm) Minimi raudoitus C25/ T12 #135 C30/ T12 #120 C35/ T12 #115 Taulukko 4. Maanvaraisen laatan minimiraudoitus. 1.1 Alapohjat AP 2 13
16 Kuituraudoitus Kuitulattia suunnitellaan aina tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan sekä kuitu- ja betonitoimittajien yhteistyönä. Raudoituksena käytetään teräskuituja. Pinnassa olevien yksittäisten teräskuitujen ei ole havaittu aiheuttavan ongelmia. Suositeltavaa on kuitenkin käyttää pintaan hierrettäviä sirotteita, jos yksittäisiä teräskuituja ei hyväksytä pinnassa. Tarvittava kuitumäärä mitoitetaan alustan kantavuuden, kuormitusten, valittavan laatan paksuuden ja kuitutyypin perusteella. Maanvaraisen kuitulattian suunnitteluun on laadittu suunnitteluohje (By56 Teräskuitubetonirakenteet 2011), jossa on esitetty lattian oleelliset detaljiratkaisut ja kuitumitoitusohje alustavaan mitoitukseen. Erityisesti on huomattava, että rakenteesta on syytä selvittää alustan kantavuus (alustaluku/kimmokerroin) sekä täyttökerroksen yläpinnan että mahdollisen lämpöeristeen osalta. Kuitumäärä valitaan 5 kg:n annostusvälein, joka on järkevä porrastus ottaen huomioon teräskuitumassan laadun hajonta ja hallinta. Kevyesti kuormitetuissa rakenteissa, joissa alustan kantavuus on varmistettu, riittävä kuitumäärä on yleensä 30 kg/betonikuutiossa. Pieniä kuitumääriä käytettäessä (~30 kg/betonikuutiossa) laattaan sahataan kutistumasaumat. Kuitubetonista voidaan tehdä myös saumattomia lattioita liikuntasauma-alueiden sisällä. Tällöin käytetään vähintään 40 kg:n kuitumäärää ja laakerikerrosta betonilaatan ja alustan välissä. Kutistumasaumojen sahaus Kutistumasaumat sahataan yleensä seuraavana päivänä valusta, kuitenkin laatan riittävä lujuus on varmistettava ennen sahausta. Liian aikainen sahaus rikkoo pinnan, ja liian myöhäinen sahaus lisää hallitsemattoman halkeilun riskiä. Sauman syvyydeksi suositellaan vähintään 30 % laatan paksuudesta. Sahauksessa on varottava sahaamasta raudoitteita poikki. Kutistumisaumojen ruutukoko on yleensä sivumitaltaan 4 6 m 2. Sahattavan ruudukon sivusuhde ei saa ylittää 1,5 (a<1,5*b) Saumat pyritään sahamaan autopaikkojen väliin ks. liite 2. Kuva 8. Kutistumissaumojen sahaus Kuva 9. Kutistumissaumat Liikuntasaumat Liikuntasaumoihin on asennettava hyvin toimivat liikuntasaumaraudoitteet. Suositeltavaa on käyttää valmiita liikuntasaumaraudoitteita, jotka toimivat samalla muottina ja työsaumana. Liikuntasaumaraudoitteella tulee olla kuormien mukainen kuorman siirtokyky. 14 BETONILATTIAT KORTISTO
17 Työmaatekniikka Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan vastuut sekä käydään läpi suunnitelmat, olosuhteet, työnjako, dokumentointi ja laatuvaatimukset ja niiden todentaminen. Massan siirtotapa tulee päättää hyvissä ajoin ennen betonin tilausta. Se voi olla pumppu dumpperi hihna. Käyttämällä dumpperia tai hihnaa voi betoni olla jäykempää ja karkeampaa. Pumppu vaatii hienomman massan, joka on myös alttiimpaa halkeilulle. Rasitusluokkien XF2 ja XF4 mukainen P-lukubetoni on huonosti pumpattavaa. Mikäli valu vaatii pitkiä pumppausmatkoja (= linjapumppausta), on varauduttava käyttämään halkaisijaltaan riittävän suuria 4 tuuman pumppausletkuja. Massa tulee tilata mielellään jo viikko ennen valua, jotta voidaan varmistaa betonin saatavuus halutussa aikataulussa. Suositeltavin valualuejako on liikuntasaumajako. Betoni tulee tiivistää kauttaaltaan, jotta saavutetaan haluttu lujuus ja tiiviys. Olosuhteissa, joissa betonin pinnalta haihtuvan veden määrä on suuri, on käytettävä varhaisjälkihoitoa välittömästi massan levityksen ja tasauksen jälkeen. Varhaisjälkihoitoaineella estetään betonin halkeilua betonin sitoutumisen ja varhaisvaiheen kovettumisen aikana. Vaikeat valuolosuhteet: ilman suhteellinen kosteus < 50 %, tuuli, suora auringonpaiste, valutilan lämmittäminen kuumailmapuhaltimilla viileä alusta ja lämmin valutila; yleinen tilanne valettaessa suoraan maata vasten lämmitetty betonimassa ja kylmät olosuhteet. Valutilan lämpötilan tulee olla lattian tasolla vähintään +10 C, mikäli lattia on tarkoitus hiertää. Myös betonilaatu voi vaikuttaa varhaisvaiheen halkeiluun. Matala vesisementtisuhde, hitaasti sitoutuva sementti ja lämmitetty massa lisäävät halkeilun riskiä. Mahdollisista ylimääräisistä työsaumoista sovitaan suunnittelijan kanssa. Hierto voidaan aloittaa, kun betonin pinta kestää kävelyä ja pintaan ei nouse vettä hierrettäessä. Hierron aloitusaika vaihtelee käytetyn betonisuhteituksen sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. Lämmittämättömissä halleissa pinta jätetään yleensä hierrossa karheaksi. Lämmitetyissä halleissa pinta yleensä teräshierretään sileäksi. Jälkihoito Jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian pinnan hierron päätyttyä. Jälkihoitomenetelmä valitaan olosuhteiden ja betonin mukaan: Jälkihoitoaineen ruiskutus soveltuu hyvin lattioille, koska jälkihoitoaine voidaan levittää heti hierron jälkeen. Jotkut jälkihoitoaineet tulee poistaa jälkihoidon päätyttyä voimakkaalla harjauksella, hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Muovikalvo pysyy hyvin paikoillaan ja on helppo poistaa jälkihoidon päätyttyä. Muovi voidaan levittää lattian pinnalle muutaman tunnin kuluttua hierrosta. Huom. muovikalvon käyttöön liittyy työturvallisuusriskejä sen liukkauden takia. Suodatinkangas on helppo kastella päältä päin. Kastelua ei kuitenkaan voi aloittaa heti hierron päätyttyä, koska pintaan voi syntyä vaurioita. Lattia pysyy märkänä pitkään, jolloin lattian kuivuminen viivästyy. Erittäin vaativissa olosuhteissa sekä jälkihoitoaineen levittäminen että seuraavana päivänä muovilla peittäminen ja kastelu voivat olla tarpeen. Lämpötilan lattian pinnassa on oltava vähintään +10 C koko jälkihoitoajan. Talvella lattian yläpinta suojataan tarvittaessa lämmöneristeellä lujuudenkehityksen varmistamiseksi ja pinnan ja laatan sisäosan lämpötilaeron pienentämiseksi. Jälkihoitoa tulee jatkaa, kunnes 80 % loppulujuudesta on saavutettu (ks. kohta 4. Betonin jälkihoito ja olosuhdehallinta). 1.1 Alapohjat AP 2 15
18 BETONILATTIAT KORTISTO 1.1 Alapohjat Raskaasti kuormitettu maanvarainen laatta, AP 3 Käytökohteet Teollisuus- ja varastorakennusten lattiat Lattian tasaisuus ja kulutuskestävyys erittäin tärkeää. Hyötykuorma Kuormat määritellään RakMK B1:n mukaan Kuormissa huomioitava tilan käyttötarkoitus Yleiset määritykset Käyttöikä 50 v Betonipinnan laatuluokka sekä rasitusluokat määräytyvät käyttökohteen mukaan. Perusmaa Kuva 10. Betonin siirto pumpulla Ei saa sisältää humusta. Ei saa jäätyä rakennusvaiheessa. Mahdollisimman painumaton pohja maanvaraiselle lattialle. Perusmaanpinta on kallistettava salaojien suuntaan. Pohjarakennussuunnittelija määrittelee maapohjan kantavuuden ja lisätutkimusten tarpeen sekä suorittaa pohjakatselmuksen. Täyttömateriaali Täytön alle asennetaan suodatinkangas, kun perusmaa on savea, silttiä tai moreenia (ks. RIL 132). Täyttömateriaalina käytetään routimatonta, seka- ja karkearakeista louhetta tai mursketta. Alustäyttöjen tulee täyttää RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1. tiiveys- ja kantavuusarvot. Pohjarakennesuunnittelija määrittelee, miten ja miltä osin maarakennusurakoitsijan tulee osoittaa täytön tiiveys- ja kantavuus. Kohteen alustaluvun määrittelee geosuunnittelija. Salaojituskerros täytön yläpinnassa Sepelikerroksen paksuus > 250 mm, raekoko 6 32 mm. Pintaan 50 mm:n kerros sepeliä, jonka raekoko on 5 16 mm. 16 BETONILATTIAT KORTISTO
19 Täytön yläpinnan tasaisuus tarkistetaan vaaitsemalla koko valukenttä n. 3 m:n ruuduissa ennen eristeen levitystä. Salaojituskerroksen yläpinta saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta korkeintaan ±10 mm. Sallittu poikkeama on pienempi kuin By45:ssä vaaditaan johtuen saumattoman lattian tiukemmista mittatarkkuusvaatimuksista. Lämmöneriste Käytetään lattiaan soveltuvia lämmöneristeitä. Eristeen paksuus määräytyy voimassa olevien normien mukaan. Eristettä käytetään kylmässä lattiassa routaeristeenä. Routaeristettä ei tarvita, jos perusmaa on routimatonta. Eristeillä tulee olla kuormien mukainen kantavuus. Eristeen toimittaja ilmoittaa eristeen kimmomodulin. Maan lämmönvastus voidaan huomioida laskelmissa. Alustaluvun määritys Alustaluvussa 50 %:n muutos vaikuttaa kuitubetonilaatan paksuuteen noin 5 %. Tästä syystä esimerkissä alustaluvun laskentaa on yksinkertaistettu. Alustäyttö (perusmaa, täyttömateriaali ja salaojakerroksen) on oletettu täyttävän RIL 132:n mukaiset laatuluokka 1. kantavuusarvot. Alustäytön teoreettiseksi korkeudeksi on valittu h 1 = 1 metri. Alustäytön minimikantavuusarvo laatuluokassa 1. on E 1 =50 MN/m 2. Eristeeksi on valittu EPS 100 lattia, jonka suunnittelun kantavuusarvo on E 2 = 8 MN/m 2. Eristeen paksuudeksi on valittu h 2 = 100 mm. 1 1 k = k = = 30,8MN / m h 3 1 h + 2 1m 0,1m + E 1 E 2 50MN / m 2 8MN / m 2 h 1,2 on kerroksen paksuus. E 1,2 on kerroksen kantavuusarvo. k on alustaluku. Taulukossa 5. on alustalukuja eri kantavuusarvon eristeille. Eristeen tyyppi Kantavuusarvo E 2 Alustaluku Ilman eristettä 50 MN/m 3 EPS 200 lattia 16 MN/m 2 38,1 MN/m 3 EPS 300 lattia 24 MN/m 2 41,4 MN/m 3 Taulukko 5. Lämmöneristeiden alustalukuja ja kantavuusarvoja. Betonilaatan suunnittelu Laatan paksuus sekä raudoitus tulee aina suunnitella tapauskohtaisesti. Laatan suositeltava minimipaksuus on 160 mm. Suositeltavaa on käyttää raudoitusta laatan molemmissa pinnoissa. Laatta suositellaan suunniteltavan kutistumasaumattomana rakenteena. Laatan raudoitus voidaan toteuttaa kuituraudoituksella tai perinteisellä raudoituksella. Laatan suunnittelussa kestävyys tarkistetaan laatan keskellä, reunassa sekä nurkassa. Perinteiset raudoitteet suositellaan toteutettavaksi teollisina raudoitteina, esim. teräs- tai rullaverkoilla. Kuituraudoitettu laatta suunnitellaan aina tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan sekä kuitu- ja betonitoimittajien yhteistyönä. Kuitumäärä valitaan 5 kg:n annostusvälein. Kuituina käytetään teräskuituja. 1.1 Alapohjat AP 3 17
20 Maata vasten valettaessa kuitubetonilaatan alle tulee asentaa laakerikerros. Laakerikerroksena toimii esimerkiksi 30 mm hiekkakerros. Muovin käyttöä laakerikerroksena tulisi välttää. Laatta voidaan toteuttaa myös jälkijännitettynä maanvaraisena laattana, jolloin laatta on käytännössä halkeilematon. Laatan halkeilemattomuuden etuna on esimerkiksi vedenpitävyys. Betoni Yleistä Laatan yläpinnan rasitusluokka lämpimässä lattiassa on XC1 ja kylmässä lattiassa XC3. Laatan alapinnan rasitusluokka on XC1. Maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokan perusteella betonin minimilujuusluokka on C25/30. Betonin lujuuden valintaan vaikuttavat myös tulevat kuormat sekä kulutuskestävyys. Nämä ovat yleensä määrääviä tekijöitä betonin lujuuden valinnassa. Betonipeitteen nimellisarvo laatan yläpinnassa on lämpimässä lattiassa 20 mm ja kylmässä lattiassa 30 mm. Laatan alapinnassa betonipeitteen nimellisarvo on 20 mm. Maata vasten valettaessa alapinnan betonipeitteen nimellisarvon tulee olla vähintään 50 mm. Suositeltava maksimiraekoko on 32 mm. Kiviaineksen raekoon suurentamien vähentää kuivumiskutistumaa ja pienentää halkeiluriskiä. Suositeltava notkeusluokka on S2, mikäli levitys ja tiivistys voidaan tehdä tehokkaasti. Notkeampi massa (S3) on kevyempi työstää, mutta betonin halkeilun riski on suurempi ja jälkihoidon merkitys korostuu. Notkeusluokkaa S4 ei suositella suuren halkeiluriskin vuoksi. Betonivalmistajilla on erityisesti lattioihin kehitettyjä suhteituksia ja erikoisbetoneita. Näiden osalta noudatetaan valmistajien antamia ohjeita. Betonin valinnassa tulee ottaa huomioon valuolosuhteet: Viileissä olosuhteissa valitaan nopeasti sitoutuva ja kovettuva betonilaatu ja vältetään voimakkaasti notkistettuja massoja. Notkistin hidastaa betonin sitoutumista ja kovettumista kylmissä olosuhteissa. Viileissä olosuhteissa lämmitetty massa alkaa sitoutua nopeammin. Lämpimissä olosuhteissa nopeasti kovettuva betoni voi tuottaa liikaa lämpöä. Siten normaalisti kovettuva betoni soveltuu paremmin lämpimiin olosuhteisiin. Betonin lujuuden suositeltava laadunvarmistusikä maanvaraisissa lattioissa on 91 vrk. Kulutuskestävyyden parantaminen Kulutuskestävyysluokissa 1 ja 2 tulee lattian pinnalla käyttää kovabetonia, kuivasirotteita tai erikoispinnoitteita. Pinnoitteiden käytöllä on mahdollista pienentää rasitusluokkavaatimuksia, mutta valinta tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Käytettäessä kuivasirotteita kulutuskestävyyden parantamiseen on otettava huomioon betonin mahdollinen matala vesi-sementtisuhde ja kuivasirotteen sitoutumiseen tarvittava vesimäärä. Kovabetonin, kuivasirotteiden ja pinnoitteiden käytöstä ja ominaisuuksista annetaan lisätietoja julkaisussa By45 sekä valmistajien tuotekohtaisissa ohjeissa. Liikuntasaumat Liikuntasaumoihin asennetaan liikuntasaumaraudoitteet, joiden toiminnasta on käytännön kokemusta. Kuva 11. Liikuntasauman raudoite Kuva 12. Raudoite toimii reunamuottina 18 BETONILATTIAT KORTISTO
21 Suositeltavaa on käyttää valmiita liikuntasaumaraudoitteita, joka toimivat samalla muottina sekä työsaumana. Liikuntasaumaraudoitteella tulee olla kuormien mukainen kuorman siirtokyky. Jos laatta toteutetaan vedenpitävänä rakenteena, tulee myös liikuntasaumalaitteiden olla vedenpitäviä. Työmaatekniikka Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan vastuut sekä käydään läpi suunnitelmat, olosuhteet, työnjako, dokumentointi ja laatuvaatimukset ja niiden todentaminen. Massan siirtotapa tulee päättää hyvissä ajoin ennen betonin tilausta. Se voi olla pumppu dumpperi hihna. Käyttämällä dumpperia tai hihnaa voi betoni olla jäykempää ja karkeampaa. Pumppu vaatii hienomman massan, joka on myös alttiimpaa halkeilulle. Pumppulinjan kooksi tulee valita vähintään 75 mm (3 tuumaa), jotta linjastolla voitaisiin pumpata betonimassaa, jonka kuivumiskutistuma on vielä kohtuullisen pientä. Kun maksimiraekoko on 32 mm, on pumppulinjan kooksi valittava 100 mm (4 tuumaa). Pumppausmatkojen ollessa pitkät on suositeltavaa käyttää teräsputkista rakennettuja pumppulinjoja. Massa tulee tilata mielellään jo viikko ennen valua, jotta voidaan varmistaa betonin toimitukset halutussa aikataulussa. Suositeltavin valualuejako on liikuntasaumajako. Betoni tulee tiivistää kauttaaltaan. Kun valuolosuhteet ovat vaativat, on massan levityksen jälkeen levitettävä varhaisjälkihoitoaine estämään varhaisvaiheen halkeilua. Vaikeat valuolosuhteet: ilman suhteellinen kosteus < 50 %, tuuli, suora auringonpaiste, valutilan lämmittäminen kuumailmapuhaltimilla viileä alusta ja lämmin valutila; yleinen tilanne valettaessa suoraan maata vasten. Valutilan lämpötilan tulee olla lattian tasolla vähintään +10 C, jotta vaadittu kulutuskestävyys ja suoruus on mahdollista saavuttaa. Mahdollisista ylimääräisistä työsaumoista päätetään suunnittelijan kanssa. Hierto voidaan aloittaa, kun betonin pinta kestää kävelyä eikä pintaan nouse vettä hierrettäessä. Hierron aloitusaika vaihtelee käytetyn betonisuhteituksen sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. Valunaikaiseen valaistukseen tulee kiinnittää eritystä huomiota, kun pyritään korkealaatuiseen lattiapintaan. Jälkihoito Jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian pinnan hierron päätyttyä. Jälkihoitomenetelmä valitaan olosuhteiden ja betonin mukaan: Jälkihoitoaineen ruiskutus soveltuu hyvin lattioille, koska jälkihoitoaine voidaan levittää heti hierron jälkeen. Jotkut jälkihoitoaineet tulee poistaa jälkihoidon päätyttyä voimakkaalla harjauksella, hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Muovikalvo pysyy hyvin paikoillaan ja on helppo poistaa jälkihoidon päätyttyä. Muovi voidaan levittää lattian pinnalle muutaman tunnin kuluttua hierrosta. Huom. Muovikalvon käyttöön liittyy työturvallisuusriskinä liukkaus. Kasteltava suodatinkangas on helppo kastella päältä päin. Kastelua ei kuitenkaan voi aloittaa heti hierron päätyttyä, jottei betonin pintaan syntyisi vaurioita. Lattia pysyy märkänä pitkään, jolloin lattian kuivuminen viivästyy. Erittäin vaativissa olosuhteissa sekä jälkihoitoaineen levittäminen että seuraavana päivänä muovilla peittäminen ja kastelu voivat olla tarpeen. Lämpötilan lattian pinnassa on oltava vähintään +10 C koko jälkihoitoajan. Jälkihoitoa tulee jatkaa, kunnes 80 % loppulujuudesta on saavutettu (ks. kohta 4. Betonin jälkihoito ja olosuhdehallinta). 1.1 Alapohjat AP 3 19
22 BETONILATTIAT KORTISTO 1.1 Alapohjat Paalulaatta, AP 4 Käyttökohteet Käytetään heikosti kantavilla maapohjilla. Yleisimpiä käyttökohteita ovat teollisuus- ja varastorakennukset. Hyötykuorma Kuormat määritellään RakMK B1:n mukaan. Kuormissa huomioitava tilan käyttötarkoitus ja sen mahdolliset muutokset. Yleiset määritykset Käyttöikä 50 v Betonipinnan laatuluokka sekä rasitusluokat määräytyvät käyttökohteen mukaan. Kuva 13. Liikuntasauma paalulaatassa Perusmaa Ei saa sisältää humusta. Ei saa jäätyä rakennusvaiheessa. Perusmaanpinta on kallistettava salaojien suuntaan. Pohjarakennussuunnittelija määrittelee maapohjan kantavuuden ja lisätutkimusten tarpeen sekä suorittaa pohjakatselmuksen. Täyttömateriaali Täytön alle suodatinkangas, kun perusmaa on savea, silttiä tai moreenia (ks. RIL 132). Täyttömateriaalina käytettävä routimatonta, seka- ja karkearakeista louhetta tai mursketta. 20 BETONILATTIAT KORTISTO
23 Salaojituskerros täytön yläpinnassa Sepelikerroksen paksuus >250 mm, raekoko 6 32 mm. Pintaan 50 mm:n kerros sepeliä, jonka raekoko 5 16 mm. Täytön yläpinnan tasaisuus on varmistettava vaaitsemalla ennen eristeen levitystä. Lämmöneriste Käytetään lattiaan soveltuvia lämmöneristeitä. Eristeen paksuus määräytyy voimassa olevien normien mukaan. Eristeellä tulee olla työnaikaisten kuormien mukainen kantavuus. Eristys tehdään yhdellä levykerroksella, joka tarttuu betoniin kiinni valun aikana. Em. syystä eristekerroksen ja laatan väliin ei pidä asentaa suodatinkangasta. Betoni Yleistä Suunnittelun lähtökohtana on laatan yläpinnan rasitusluokka XC1. Laatan alapinnan rasitusluokka on XC1, maata vasten valettaessa rasitusluokka on XC2. Rasitusluokan perusteella betonin minimilujuusluokka on C25/30. Betonin lujuuden valintaan vaikuttavat myös tulevat kuormat sekä kulutuskestävyys. Nämä ovat yleensä määrääviä tekijöitä betonin lujuuden valinnassa. Betonipeitteen nimellisarvo laatan yläpinnassa on 20 mm ja laatan alapinnassa 20 mm. Maata vasten valettaessa alapinnan betonipeitteen nimellisarvon tulee olla vähintään 50 mm. Suositeltava maksimiraekoko on 32 mm Kiviaineksen raekoon kasvattaminen pienentää kuivumiskutistumaa ja tästä aiheutuvaa halkeiluriskiä. Suositeltava notkeusluokka on S2, mikäli levitys ja tiivistys voidaan tehdä tehokkaasti. Notkeampi massa (S3) on kevyempi työstää, mutta betonin halkeilun riski on suurempi ja jälkihoidon merkitys korostuu. Notkeusluokkaa S4 ei suositella suuren halkeiluriskin vuoksi. Betonin valinnassa tulee ottaa huomioon valuolosuhteet: Viileissä olosuhteissa massan sitoutumista ja kovettumista voidaan nopeuttaa valitsemalla nopeasti kovettuva betoni ja välttämällä voimakkaasti notkistettuja massoja. Notkistin hidastaa betonin sitoutumista ja kovettumista kylmissä olosuhteissa. Viileissä olosuhteissa lämmitetty massa alkaa sitoutua nopeammin. Lämpimissä olosuhteissa nopeasti kovettuva betoni voi tuottaa liikaa lämpöä. Siten normaalisti kovettuva betoni soveltuu paremmin lämpimiin olosuhteisiin. Kulutuskestävyyden parantaminen Kulutuskestävyysluokissa 1 ja 2 käytetään lattian pinnassa kovabetonia, kuivasirotteita tai erikoispinnoitteita. Pinnoitteiden käytöllä voidaan lieventää rasitusluokkavaatimuksia, mutta valinta tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Käytettäessä kuivasirotteita kulutuskestävyyden parantamiseen tulee niiden käytössä ottaa huomioon betonin mahdollinen matala vesi-sementtisuhde ja sirotteiden sitoutumiseen tarvittava vesimäärä. Sirotteiden, kovabetonin ja pinnoitteiden käytöstä ja ominaisuuksista esitetään lisätieto julkaisussa By45 ja valmistajien tuotekohtaisissa ohjeissa. Paalulaatan suunnittelu Yleistä Paalulaatta suunnitellaan ja mitoitetaan kuin pilarilaatta. Paalulaatan suunnittelussa haetaan kokonaiskustannuksiltaan edullisinta ratkaisua, johon vaikuttavat laatan paksuus, raudoitusmäärä sekä paaluetäisyydet. Lähtöarvoina laatan suunnittelussa voidaan käyttää seuraavia arvoja: betonilaatan paksuus 250 mm raudoitusmäärä lähellä betonilaatan minimiraudoitusta paalukoko 250 x 250 ja paaluetäisyys 7 metriä. 1.1 Alapohjat AP 4 21
24 Betonilaatan paksuutta sekä paaluetäisyyttä valittaessa ratkaiseviksi tekijöiksi tulevat yleensä paalun kantavuus sekä paalun lävistyminen betonilaatasta. Laatan lävistymiskapasiteettia parannetaan tekemällä paalujen kohdalle paksunnokset. Paalulaatoissa tulee välttää lävistysvahvikkeita sekä leikkausraidoitusta. Paalulaatta voidaan toteuttaa myös jälkijännitettynä laattana. Jälkijännitetyn laatan etuja ovat seuraavat: Päästään pidempiin jänneväleihin sekä hoikempiin rakenteisiin. Lyhyt- ja pitkäaikaistaipumat ovat pienemmät kuin tavallisessa laatassa. Halkeamia ei synny lainkaan tai ne ovat pieniä, rakenne on vedenpitävä, raudoitteiden korroosioriski on pieni, käyttöikä pidentyy sekä huollon ja korjauksen tarve vähenee. Raudoitus Laatan raudoitus voidaan toteuttaa kuituraudoituksella tai perinteisellä raudoituksella. Perinteisellä raudoituksella toteutettaessa on suositeltavaa käyttää teollisia raudoitteita, esim. teräs- tai rulla verkkoja. Yläpinnan raudoitus toteutetaan läpimenevänä yläpinnan kutistumishalkeamien vähentämiseksi Kuitulaatta suunnitellaan aina tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan sekä kuitu- ja betonitoimittajien yhteistyönä. Kuitumäärä valitaan 5 kg:n annostusvälein. Kuituina käytetään teräskuituja. Talotekniikan asennus Viemärit sekä mahdollinen muu talotekniikka tulee aina ripustaa betonilaattaan. Viemäri- sekä talotekniikkalinjoille tulee tehdä kolmen metrin välein betonilaattaan ohennukset, joiden kautta mahdolliset putkien korjaukset ja huollot voidaan toteuttaa. Betonilaatan ohennukset tulee merkitä sekä mitoittaa suunnitelmiin selkeästi. Betonilaatan ohennus on helpointa toteuttaa asentamalla ohennuksen kohdalle lisäeristelevy. Ohennuksen suositeltava koko on 1000 x 1200 (normaali eristelevyn koko). Liikuntasaumat Liikuntasaumoihin asennetaan liikuntasaumaraudoitteet, joiden toiminta on käytännön kokemusten mukaan osoittautunut luotettavaksi. Suositeltavaa on käyttää valmiita liikuntasaumaraudoitteita, jotka toimivat samalla muottina sekä työsaumana. Liikuntasaumaraudoitteella tulee olla kuormien mukainen kuorman siirtokyky. Jos laatta toteutetaan vedenpitävänä rakenteena, tulee myös liikuntasaumalaiteiden olla vedenpitäviä. Työmaatekniikka Ennen työn aloitusta pidetään aloituspalaveri, jossa sovitaan vastuut sekä käydään läpi suunnitelmat, olosuhteet, työnjako, dokumentointi ja laatuvaatimukset ja niiden todentaminen. Massan siirtotapa tulee päättää hyvissä ajoin ennen betonin tilausta. Se voi olla betonipumppu kouru- tai hihnavalu. Käyttämällä kourua tai hihnaa voi betoni olla jäykempää ja karkeampaa. Pumppu vaatii hienomman massan, joka on myös alttiimpaa halkeilulle. Kouruvalussa on huomioitava kaistaraudoitteiden asennus niin, että betoniauto pääsee paikalle vahingoittamatta raudoitteita. Massa tulee tilata mielellään jo viikko ennen valua, jotta voidaan varmistaa betonimassa saatavuus halutussa aikataulussa. Alusta tasataan joko paalujen tai paaluhattujen yläpinnan korkoon. Alustan ei saa painua betonilaatan painosta. Alustan tasaisuusvaatimus on ±15 mm. 22 BETONILATTIAT KORTISTO
25 Kuva 14. Betonin siirto pumppaamalla Kuva 15. Pinnan koneellinen hierto Betoni tulee aina tiivistää kauttaaltaan. Tässä on otettava huomioon seuraavat seikat: Tärysauvojen riittävyys on varmistettava sekä varattava varakalustoa. Tärypalkin tiivistysteho ei ole riittävä laatan rakenteen ja raudoituksen alapinnassa. Tiivistys on tehtävä erityisen huolellisesti kaistaraudoitteiden kohdalta. Kun valutyö tapahtuu ulko-olosuhteissa, voi veden haihtuminen laatan pinnalta olla voimakasta. Jos pinta on altis tuulelle tai suoralle auringonpaisteelle tai ilman suhteellinen kosteus on matala (< 50 %), tarvitaan varhaisjälkihoito heti massan tasauksen jälkeen. Varhaisjälkihoitoa vaaditaan myös, jos massa on tehonotkistettu ja sen vesi-sementtisuhde on alhainen. Mahdollisista ylimääräisistä työsaumoista päätetään suunnittelijan kanssa. Hierto voidaan aloittaa, kun betonin pinta kestää kävelyä eikä pintaan nouse vettä hierrettäessä. Hierron aloitusaika vaihtelee käytetyn betonisuhteituksen sekä ympäristön olosuhteiden mukaan. Liikuntasaumaraudoitteiden tukitapit on syytä katkaista heti valua seuraavana päivänä, jotta varmistetaan esteetön kutistuminen. Kun siirrytään valamaan viereistä valuruutua, liikuntasaumaraudoituksen väliset hitsaukset on katkaistava heti. Jälkihoito Jälkihoito aloitetaan mahdollisimman pian pinnan hierron päätyttyä. Jälkihoitomenetelmä valitaan olosuhteiden ja betonin mukaan: Jälkihoitoaineen ruiskutus soveltuu hyvin lattioille, koska jälkihoitoaine voidaan levittää heti hierron jälkeen. Jotkut jälkihoitoaineet tulee poistaa jälkihoidon päätyttyä voimakkaalla harjauksella, hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Muovikalvo pysyy hyvin paikoillaan ja on helppo poistaa jälkihoidon päätyttyä. Muovi voidaan levittää lattian pinnalle muutaman tunnin kuluttua hierrosta. Huom. Muovikalvon käyttöön liittyy työturvallisuusriskejä liukkauden takia. Suodatinkangas on helppo kastella päältä päin. Kastelua ei kuitenkaan voi aloittaa heti hierron päätyttyä, jottei pintaan synny vaurioita. Lattia pysyy märkänä pitkään, jolloin lattian kuivuminen viivästyy. Vaativissa ulko-olosuhteissa jälkihoitoaineen levittäminen sekä seuraavana päivänä muovilla peittäminen ja kastelu voivat olla tarpeen. Lämpötilan lattian pinnassa on oltava vähintään +10 C koko jälkihoitoajan. Jälkihoitoa tulee jatkaa, kunnes 80 % loppulujuudesta on saavutettu (ks. kohta 4. Betonin jälkihoito ja olosuhdehallinta). 1.1 Alapohjat AP 4 23
26 BETONILATTIAT KORTISTO 1.2 Välipohjat Kantava paikallavalettu välipohja, VP 1 Käyttökohteet: Asunto- ja toimistorakennusten kantava välipohja Lämpimät tilat Hyötykuorma: Kuormat määritellään RakMK B1:n mukaan. Kuormissa huomioitava tilan käyttötarkoitus ja sen mahdolliset muutokset. Yleiset määritykset: Käyttöikä 50 v Kantavan rakenteen betonipinnan laatuluokka A-4-30 Laatuluokka on määritelty By45/Bly7:n mukaan Rasitusluokka käyttökohteen mukaan, yleensä XC1 Paikallavaletun laatan etuja Laatan muoto on vapaasti määriteltävissä, helppo toteuttaa ulokkeita, erkkereitä jne. Suurtenkin aukkojen sijoittelu laattaan on mahdollista. Voidaan toteuttaa suuriakin kokonaisuuksia ilman kantavia väliseiniä. Suuret jännevälit eivät rajoita paikallavaletun laatan käyttöä. Jännevälien pidentyessä laatta voidaan tukea pilareilla. Lämpö-, vesi- ja sähköputket voidaan yleensä sijoittaa laattaan asuinrakennuksissa. Laatan paksuuden valinta Laatan paksuudeksi kuormituksen perusteella riittää yleensä 200 mm, mutta laatan paksuuteen vaikuttavat myös muut tekijät kuin pelkkä kuormitus. Muita laatan paksuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ääneneristävyys, palonkestävyysvaatimus, laatan taipuma sekä viemäputkien vaatima tila. Asuinrakennuksissa nykyiset ääneneristävyysvaatimukset johtavat laatan vähimmäispaksuuteen 270 mm. Yleisesti käytettävät laattapaksuudet asuin-, toimisto- ja liikerakennuksissa ovat mm. Mahdollisen tasoitteen käyttö on huomioitava laatan kokonaispaksuudessa. Laatan mitoitus Laatan mitoittamiseen on useita eri laskentaohjelmia, joilla on helppo tarkastella laatan paksuuden vaikutuksia taipumaan, tarvittavaan teräsmäärään sekä halkeiluun. Kuva 16. Välipohjalaatan raudoitteet. 24 BETONILATTIAT KORTISTO